— 577 — 



D, s; nel campo sBt ogni miscuglio è costituito di composto D e di un 

 cristallo misto binano della serie st; nel campo Dir ogni miscuglio risulta 

 di composto D e di cristalli misti re t; e in fine nel campo tBGr ogni mi- 

 scuglio è costituito di due solidi, un cristallo misto binario della serie rB 

 e uno della serie t(X. 



Innalzando la temperatura, le due superficie si vanno avvicinando, finché 

 la ii tocca la C s . 



Per trattare del caso che ci interessa, supporremo che il primo contatto 

 avvenga nel triangolo di tre solidi ADs. Con successivo innalzamento di 



A U r 3 



c 



Fig. 2. 



temperatura la Ci passa al di sotto della f s , ed è possibile tirare tre piani 

 individuanti tre triangoli di tre fasi dei quali due passano rispettivamente 

 per i punti £ S (A), £ S (D) e £ s (A),£ s (s) e sono tangenti alla superficie Ci, ed 

 il terzo, passando per D, oltre ad essere tangente alla Ci è anche tangente 

 alla parte rigata della superficie £ s compresa al di sopra del campo Dst. 



I tre triangoli di tre fasi ora detti sono raccordati da tre falde rigate 

 della superficie di regola individuante gli equilibri eterogenei, le proiezioni 

 delle quali sono. indicate nella fig. 2. 



Nel triangolo delle concentrazioni compare quindi il campo abc ove 

 esistono miscugli liquidi omogenei. 



Per innalzamento della temperatura i punti a, b, c vanno descrivendo 

 le curve di equilibrio univariante convergenti nel punto di primo contatto 

 delle superficie £, ed i triangoli di tre fasi AD«, Asb mantengono i loro 

 vertici di solido passanti rispettivamente per i punti A , D, ed A , s, mentre 

 il triangolo di tre fasi Bct va via via descrivendo col suo lato Du il campo 

 di corrispondenza di D col cristallo misto della serie st. 



